580 LÉVYNE. 



LÉVYNE; Brewster. Makrotyper Kuphon-Spath ; Mohs. 

 Rhomboèdre obtus de 106° 3'. 

 Angle plan du sommet == 102°30'50' / . 



ANGLES CALCULÉS. 



ANGLES MESURÉS; 

 PHILLIPS. 



ANGLES MESU 



ANGLES CALCULÉS. 



PHILLIPS 







— 







*a l p 1 36°1 ' 



4 36°r I 



e J p latér. 129°4i' » 



a i e i 4-i7°23' 



1l7°2i' | 



e 1 e 1 79°29' arête cuira. » 



a i e B/4 -109°3' 



» 



e sii e aii 7o«7' arêle cuira. » 



pp <I06°3' arêle eu 



min. » 



Dans la macle : 

 e 1 ^ 125°14'surp 42o u 42 



La forme habituelle se compose des faces a x pe l . Les faces p 

 et e 1 sont striées parallèlement a leur intersection mutuelle ; a 1 est 

 inégale et généralement arrondie. Macles par pénétration com- 

 plète de deux individus dont l'un peut être considéré comme res- 

 tant fixe pendant que l'autre tournerait de 60" autour d'un axe 

 normal à a 1 , fig. 176 pi. XXX. Clivage indistinct suivant e 1 . Cas- 

 sure imparfaitement conchoïdale. Transparente ou translucide. 

 Double réfraction assez énergique à un axe négatif. Eclat vi- 

 treux. Incolore; blanche; grisâtre. Poussière blanche. Très- 

 fragile. Dur. = 4. Dens. = 2,1 à 2,2. 



D'après les expériences de M. Damour, la Lévyne d'Islande perd 

 dans l'air sec, 6,40 p. 100 de l'eau qu'elle contient et la reprend 

 rapidement à l'air libre. Elle absorbe, dans l'air saturé d'humidité, 

 une notable proportion d'eau qu'elle perd spontanément lorsqu'on 

 la replace à l'air libre. Elle commence à perdre de l'eau lorsqu'on 

 l'expose à une température de 70°; on peut la chauffer jusqu'à 

 225° et lui enlever 12 à 13 p. 100 d'eau sans modifier sa pro- 

 priété hygroscopique. Un gramme perd 6r ,183 à 360°, et la pro- 

 priété hygroscopique disparaît; la perte s'élève à er ,195 au rouge 

 sombre et elle s'arrête définitivement a sr ,210 au rouge blanc; 

 la matière est alors très-boursouflée. Au chalumeau , se gonfle 

 et fond en verre blanc bulleux. Soluble en faisant gelée, dans les 

 acides chlorhydrique et azotique. 



Lea analyses de M. Damour faites sur des cristaux triés avec 

 soin et séparés de toute substance étrangère, conduisent a la 



formule: R, Al, Si 3 + 5 H qui correspond, pour R= Ca, à : Silice 

 41,95 Alumine 24,02 Chaux 13,05 Eau 20,98; une petite partie 

 de la chaux est remplacée par de la soude et de la potasse. 



Analyses de la Lévyne : a, d'Islande, en cristaux transparents 

 desséchés au-dessus de l'acide sulfurique (moyenne de trois opéra- 



